630 Riebard Kempf. 



Glasröhren entwickeln bei sehr niedrigem Drucke, namentlich beim 

 Erhitzen, Gase (ebenso Porzellan- und Quarzglasröhren. ' | Delachanal*) 

 erhielt heim Erhitzen eines alten, durch Sonnenlicht violett gefärbten 

 Glases im Vakuum aus 100# nicht weniger als 71c»» 1 Kohlendioxyd, 

 2'Qcm 3 Sauerstoff und 09m 3 Stickstoff. -- 



Um Glasgeräte vorübergehend mit Schriftzügen, Ziffern öd. dgl. zu ver- 

 sehen, bedient man sich am einfachsten der im Handel befindlichen farbigen 

 Fettstifte. Die Stelle, auf der man schreiben will, muß trocken und 

 sauber und am besten etwas angewärmt sein. Zum dauernden Zeichnen 

 von Glassachen ritzt man die Schriftzüge mit einem in einem Stift be- 

 festigten Diamantsplitter (Glaserdiamanten) in das Glas ein oder man 

 benutzt dazu einen in ein Stück Blei eingeschmolzenen scharfkantigen 

 Splitter von Karborundum (Siliziumkarbid: SiC) 3 ) oder Korund (Alumi- 

 niumoxyd). Schonender fixiert man Schriftzüge auf Glas mit Hilfe von 

 Flußsäure in folgender Weise. .Man überzieht die betreffende Glas- 

 oberfläche mit einer dünnen Wachsschicht, graviert in diese die ge- 

 wünschten /eichen ein und setzt dann die Stelle Flußsäuredämpfen aus. 

 die man z. 1!. aus einer Mischung von gepulvertem Flußspat und konzen- 

 trierter Schwefelsäure durch Erwärmen auf dem Wasserbade entwickelt. 

 Einfacher ist es. sich der käuflichen flußsäurehaltigen Glasätztinte zu 

 bedienen, die man mit Hilfe einer gewöhnlichen Schreibfeder auf den 

 ( rlasgegenstand aufträgt. 



Mattglas kann ebenfalls durch Anätzen mit Flußsäuredämpfen oder 

 mit Hilfe eines Sandstrahlgebläses erhalten werden. 4 ) Mit Wasser 

 verdünnte Flußsäure liefert dagegen mehr oder weniger vertiefte blanke 

 Ätzung des Glases. 5 ) 



Tni das Zerschneiden weiter Glasröhren, das Absprengen von Fla- 

 schen usw. zu erleichtern, hat Lobeck 6 ) einen anscheinend recht praktischen 

 Glasrohrschneider (Fig. 197) vorgeschlagen. Er besteht aus einer rinnen- 

 förmigen Unterlage für das Rohr und einem in Führung laufenden Diamant- 

 splitter oder Stahlmesser. Den Vorschlag, Glasröhren oder -flaschen mit 

 Hilfe eines elektrisch erhitzten Widerstandsdrahtes abzusprengen, 



') M. Guichard, Über die sich ans den Wandungen dei <>las-. Porzellan- und 

 Quarzglasröhren entwickelnden Gase. Compt. rend. T. 152. p. 876 (1911): Chem. 

 Zentralbl. 1911. I, S. 1659. 



'-) /.'. Delachanal, Versuche mit einem Fensterglas älterer Herstellung, welches 

 unter dem Einfluß der Sonnenstrahlen violett geworden war. Compt. rend. T. 148. p. 639 

 (1909): Chem. Zentralbl. 1909. I. S. 1362. 



:i ) Die Härte des Siliciumkarbidsist nur etwas geringer als die des Diamanten, 

 größer als die des Korunds. — Siehe über Karborundum z. B. : F. Hock. Einige Neue- 

 rungen iii der technischen Anwendung der Kieselsäure. Chem.-Ztg. Bd. 35. S. 232 (1911); 

 ferner: Ebenda. S. 895. 



4 ) Vgl. z. B.: Die Glashütte. 1910. S. 208; Chem.-Ztg. Bd. 35. Rep. S. 286(1911). 



") Siehe z.B.: B. Müller, Über eigenartige Glasätzmethoden, Sprechsaal 1911, 

 S.361; Chem.-Ztg. Bd. 36. Rep. S. 417 (1912). 



6 ) Lobeck, Glasrohrschneider. Chem.-Ztg. Bd. 34. S. 1025 (1910). 



